i9% DELL*HIST. NATVRALE 
F altura delli Folli Cà p. x i ri 
H 
Ora procedendo alla fattura dclli Fogli , diciamo , tutti farfi 
dalla compofizion di tre metalli , dico di oro , di argento; c 
V. . ;ì...v; rame, fecondo il lor conucnicnte tépcraméto.fono dunque quat 
fogVo ietto tro principali differenze de Fogli, de quali il primo fi dice commu- 
eummme. ^^^^ -| ^^Jqj- aiallo'.raltrc fono la t offa, azu tra, &: la verde, il com 
munc , che è il giallo conucnicnte à molte forti di gemme , riceue , 
di oro carati nouc , di argento carati diciotto , che è il doppio dell'- 
oro, di rame fcttantadue, che e il quattro tanti dell'argento, &: otto 
r9gli»roffj, tanti dell'oro, il rodo riceue di oro carati venti, di rame diciotro, di 
Foglio a:^urjro argento fedici. l'azurro riceue di rame carati fcdici, di oro noue, di 
'^'^ * argcntodue.il verde riceue di rame carati diece,diargétc) fci, di oro 
vno» debbano li detti metalli che vengono nella temperatura de Fo 
Ordinedaof- gli cflcr di tutta pcrfczziohc . Hora per far li fo^li: fafo il ran'c 
giungeranno gli altri due metjlli,c gettati in verghe,fì fpiana- 
glf^ ■ ranno con lima.indi fi batteranno col martello leggiermenre.rico- 
ccndoli fpeflo,fcnza il Ipcngcrli in acqua, c fcnza foffio, c che da fc 
fi raffrcddino.condotta la vergha alla groflczza di due cottole di col 
tellojfi rafchiarà con raforo,finche da ambi le parti fia nettiffma: fi 
limata anco da gli Iati, finche refti dalle parti tutte netta, e libera di 
crepature, all'hora fi tirarà col martello piana, e quanto più eguale, 
c fi fpianarà finche fi conducaalla maggior fottigliezza,che fi polla, 
c perche nel tirarla vi auucgono alcune crepature,fi vedrà di ragliar- 
le di mano in mano fecondo che fi fcoprono . e finche la verga fia 
Imbianchirne Venuta alla larghezza in cui fi habbiapoffuto condurrete le così far- 
ro deiit fogli tes'imbianchirannocon tartaro,fale, & acqua,che èil bianchimen 
condutti alla i ì ■ r n r i • 
debita grofje^ to communc.lauate in acqua chiara,n luonnaranno leggiermente: 
T^^eUrgheT^ dopo del che n rafchiaranno fopra di vn cannone diramegroffo 
con raforo,econ grindiIigcnza,acciochenon s'intacchino.ciafcun 
pezzo dunque fi rafchiarà da vna fola bada.c maneggiato co la mag 
giof pulitezza , che fi poffa , &: imbrunito con pietra matita da vna 
parte, fi cfporrà al fuoco dalla parte non brunita, finche le venga il 
fuocolore. deue cffere in quefta operazione il fuoco chiaro, eia 
piaiira fi fcalderà più ò meno, fecondo fi vorrà più òmen di color 
carrica . 
Tintura 
